MÉMOIRE DE M. ROECHMN-SCHLUMBERGER, 
711 
rapprochés de la substance «qui remplit les creux, sans y atteindre 
et sans présenter ni teinte bleuâtre ni translucidité ; celle au delà 
se fond avec la chaux blanche du béton. Placée ainsi entre les 
briques et la chaux, cette substance ressemble à du cachalong. 
Analyse de la substance blanche renfermée dans l'intérieur 
des briques : 
XIII. 
Silice ........ 
Chaux . 
Potasse, environ . . . 
Eau. 
Perte, erreur. 
50 
30 
2 
14 
4 
100 
C’est donc un silicate de diaux et de potasse, très rapproché 
dans sa composition de l’apophyllite, que M. Doublée a reconnu 
en cristaux limpides et réguliers dans les géodes de la chaux du 
béton. Je me suis assmé qu’il ne contient ni chaux carbonatée, 
ni alumine, ni oxyde de fer ; il est possible que les b pour 100 de 
perte soient constitués en partie par de la magnésie dont les briques 
contiennent de notables quantités. La quantité que j’ai pu réunir 
péniblement de ce silicate pur était trop faible (à5 milligrammes) 
pour que j’aie pu arriver à un résultat plus complet. 
L’analyse de la brique métamorphique a donné le résultat 
suivant : 
XIV. 
Silice. 58,93 
Alumine et oxyde de fer. 26,20 
Chaux. 3,36 
Magnésie. 2,05 
Alcalis par différence, un peu d'acide 
carbonique et perte. 4.20 
Eau. . 5,26 
100,00 
La densité == 23,73. Cette brique, comme celle normale, ab* 
sorbe beaucoup d’eau pendant la pesée dans l’eau, et il faut les y 
laisser tremper plusieurs heures pour qu’elles n’augmentent plus 
de poids. 
Pour comparer cette analyse à celle des briques à l’état normal, 
